1058 F. Berwertli. 



der Taenit nicht homogen ist, sondern als eutektische 

 Mischung aufzufassen ist, zwischen einer nickelarmen Kom- 

 ponente, Kamacit, und einer nickelreichen mit einem Nickel- 

 gehalt bis 40 7(1, analog dem Perlit des Gußstahls, der eine 

 eutektische Mischung von Ferrit und Cementit darstellt«. 



Zu eigenen Beobachtungen über das Verhältnis des 

 Bandtaenits zum Plessit will ich vorerst bemerken, daß eine 

 späterhin vorzunehmende Untersuchung der Einzelheiten im 

 Bau des Plessits wohl die Feststellung bringen wird, einen 

 gröberen Makroplessit (Mikrooktaedrit) und einen fein- bis 

 kryptokrystallinen Mikroplessit zu unterscheiden. Zu den 

 Makroplessiten gehören alle jene Plessitfüllungen, welche 

 den groben Oktaederbau im kleinen wiederholen und diesen 

 ohne Anwendung optischer Hilfsmittel erkennen lassen. Man 

 sieht darin entweder alle Lamellensysteme von Kamacit und 

 Bandtaenit gleichmäßig wiederkehren oder seltener nur zwei 

 derselben vorherrschen oder daß gar nur ein Lamellensystem 

 vorhanden ist. Der Mikroplessit ist von feinkrystallinem 

 bis dichtem Ansehen und durch eine dunkle, tiefgraue Farbe 

 gekennzeichnet. Er gibt sich erst im Mikroskop als ein fein- 

 krystallines Gemenge zu erkennen, in dem die parallele 

 (lamellare) Anordnung der verkürzten Kamacitbälkchen und 

 Taenitblättchen (Stäbchen) durchwegs oder nur partienweise 

 wieder der oktaedrischen Bauanlage folgt. Letztere ist öfters 

 am Rande als feines Gespinst entwickelt, das sich allmählich 

 auflöst und weiter nach innen in eine mehr körnig-staubige, 

 aber immerhin deutlich versteckt oktaedrisch orientierte Masse 

 übergeht. Mit der Zunahme des Plessits in einem Oktaedriten 

 bis zur Erreichung selbständiger Plessitmassen gelangt dann 

 vorwiegend nur ein Lamellensystem zur Ausbildung und 

 bedingt die lamellare Normalstruktur der Plessitmeteoriten. 

 Genetisch haben wir ein einzig herrschendes Lamellensystem 

 als eine Balkenscharung aufzufassen, wie solche oft recht 

 ausgiebig auch im groben Balkengefüge vorkommen. Trifft 

 es sich, daß feine gescharte Lamellenbündel in Plessiten 

 sich in Zwillingslage zueinander befinden, so resultiert daraus 

 die Bänderzeichnung, wie eine solche in vorzüglicher Weise 

 im Kapeisen vorliegt. 



